906 



Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schhiss. 



erscheinen jene Pünktchen beiderseits in helle, kurze Querlinien fortgesetzt. 

 Markstrahlen auf der glänzenden Spaltfläche hellere Querstreifen bildend, 

 sonst unkenntlich, d. h. erst mit der Lupe als feine, helle Linien, be- 

 ziehentlich dunkle Strichelchen wahrzunehmen. 



Sehr hart, dicht und schwer (im AVasser untersinkend), aber leicht 

 spaltbar. Kommt in 30 — 90 cm langen, meist nur 5 — 8 cm, selten 

 13 — 15 cm starken Stücken i) in den Handel. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe etwa 8 pro mm^ Quer- 

 schnittsfläche, einzeln oder zu 2 — 3, seltener zu mehreren, radial neben 

 einander, 0,11 — 0,16 nun weit, dickwandig, durch grosse, oft durch 



weitgehendste Verdickung 



J" 



J 



J" 



■Sil 



y 



Fig. 285. Vergr. löü/l. Tangeiitialsclinittsansiclit des 

 Letternholzes. (jg ein von sehr dickwandigen Thyl- 

 len (!>Steinzellen<:) erfülltes Gefäss. l Holzfasern, 

 II Strangparenchyra , m Markstralil. Die weissen, 

 rhombischen bis sechseckigen Stellen unter p und 

 über i;f bedeuten Krystalle von Calciumoxalat. 

 (Nach der Natur gezeichnet von Wilhelm.) 



Zellen dünnwandig oder Zellen im 

 radialen Längsschnitt 



ihrer Wand in -^> Steinzellen« 

 verwandelte Thyllen vollständig 

 verstopft (siehe Fig. 285). Thyllen- 

 wände concentrisch geschichtet, von 

 schmalen Tüpfelcanälen durchsetzt, 

 nicht selten Calciumoxalatkrystalle 

 einschliessend. Markstrahlen zer- 

 streut, meist 2 — 3 Zellen breit und 

 0,16 — 0,64, einzelne auch bis oder 

 über 0,80 mm hoch, wenige ein- 

 schichtig. Die Kanten der mehr- 

 schichtigen werden meist von einer 

 oder von mehreren (2 — 6) einfachen 

 Lagen grosser, 30 — 70 ji hoher, 

 sehr dickwandiger, oft Krystalle 

 von Calciumoxalat enthaltender Zel- 

 len gebildet, die von den übrigen, 

 dünnwandigen, gewöhnlich nur 13 

 bis 19 [JL hohen, sehr abstechen. 

 Die eine oder andere der letzteren 

 kann aber auch grösser, bis 50 ix 

 und darüber hoch sein und dann 

 die ganze Breite des Markstrahles 

 einnehmen. Selten sind Kanten- 

 Mitteltheile eines Markstrahles dick- 

 erscheinen die dickwandigen, meist 



krystallführenden Markstrahlzellen kürzer als die übrigen, ebenso hoch 

 oder mehrmals (bis zehnmal) höher als breit. Dickwandige, spärlich 

 oder nicht getüpfelte Fasern, in regelmässigen Radialreihen, in einzelnen 



S) K. Müller, Praktische Pflanzenkunde. Stuttgart 1884, p. 291. 



